SÉANCE DU 23 FÉVRIER IpoS. 499 



un chronomètre muni d'un spiral de l'alliage à étudier monlé sur un balan- 

 cier en laiton. Connaissant la formule de marche du chronomètre et la 

 dilatation de l'alliage du spiral et du balancier, on détermine aisément les 

 coefficients de la formule exprimant la variation thermique du module 

 d'élasticité du spiral. 



» La plupart des expériences chronornétriques 'ont été faites par M. Perret; en 

 général, elles ont été limitées à 0° et à So" environ; toutefois, dans les cas où la con- 

 naissance de la variation cherchée présentait un certain intérêt en dehors de ces 

 limites, l'observation des chronomètres a été poussée jusqu'à — i5° et -+-45°, limites 

 pratiques des marches satisfaisantes des chronomètres. J'ai déterminé toutes les dila- 

 tations au comparateur et les valeurs absolues des modules par des expériences de 

 flexion. 



» L'allure des courbes représentant les variations du module rappelle, pour chaque 

 catégorie d'alliages, celle des courbes de dilatation. Dans la région de rapide trans- 

 formation magnétique, elles sont à forte courbure, et se rectifient lorsqu'on s'éloigne 

 de ces régions. Au début de la transformation, qui se produit, à la température 

 ordinaire, dans les alliages contenant de 26 à 29 pour 100 de nickel, le coefficient du 

 terme quadratique est fortement négatif, tandis qu'il est positif mais beaucoup plus 

 faible à l'autre extrémité de la transformation (alliages à 45 pour 100 environ). Dans 

 ces deux régions, le deuxième terme change rapidement le signe de la fonction, qui 

 passe, à des températures peu éloignées de 0°, par un maximum dans le premier 

 groupe, et par un minimum dans le second. 



» L'écrouissage et le recuit modifient sensiblement les propriétés élastiques des 

 alliages, de telle sorte que les formules trouvées n'ont qu'une valeur relative, appli- 

 quées à une teneur donnée; cependant, les caractères généraux qui viennent d'être 

 indiqués ne sont jamais complètement dénaturés. De plus, dans les quelques alliages 

 pour lesquels la position du maximum a pu être déterminée, on a trouvé que celui-ci 

 est atteint à une température de quelques degrés inférieure à celle de la première 

 apparition du magnétisme; l'écart de ces points est probablement constant (10 degrés 

 environ) ou faiblement et continûment variable d'un alliage à l'autre; mais les expé- 

 riences sont trop peu étendues pour permettre une conclusion certaine à ce sujet. 



» Pour les alliages qui, aux températures ordinaires, sont loin du maximum ou du 

 minimum, nous nous sommes bornés à déterminer la variation moyenne du module. 



1) Voici quelques-uns des nombres trouvés pour la valeur du module (E, tonnes par 

 millimètre carré) et les coefficients (a et p) de 6 et ô- des formules de variation: 



. ■ Coefficients élastiques. 



